MAJALAH SAINTEKES 2 (1) : 001-011(2015)
PENGARUH  LARUTAN  SODIUM  HIPOKLORIT TERHADAP  KEKUATAN  TRANSVERSAL  PADA BAHAN  BASIS  GIGI  TIRUAN  RESIN  AKRILIK POLIMERISASI PANAS
THE  EFFECT  OF  SODIUM  HYPOCHLORITE  ON RANSVERSE  STRENGTH  OF  DENTURE  BASED MATERIAL HEAT

## POLYMERIZED ACRYLIC RESIN
Dharma Satya Aprianto 1 , Zullia Taftyanti 2
1 Program  Studi  Kedokteran  Gigi,  Fakultas  Kedokteran, Universitas YARSI
2 Pendidikan Dokter Gigi, Program Studi Kedokteran Gigi,
Fakultas Kedokteran, Universitas YARSI KEYWORDS Acrylic resin;  transverse strength; sodium hypochlorite ABSTRACT Among  various  ways  to  clean  the  denture  based  material  is  by  its immersion  in disinfectant solution, such as sodium hypochlorite. Heat polymerized  acrylic  is  denture  based  material  that  is  easily  broken because of its low transverse strength. This study was aimed to observe the  transverse  strength  of  denture  based  material  heat  polymerized acrylic  resin  after  immersion  in  sodium  hypochlorite.  This  research used  24  samples  of  heat  cured  acrylic  resin  plates  measuring  65  mm long, 10 mm wide and 2.5 mm thick. The samples being divided into 4 groups  were  immersed  in  sodium  hypochlorite  1%  and  water  for  8 hours and 24 hours in 7 days. The transverse strength of acrylic plate were  then    tested  using  universal  testing  machine.  The  measurement results were statistically analyzed employing “one way ANOVA”. The result  showed  no  significant  changes  on  transverse  strength  of  heat- cured acrylic plate. It was concluded that sodium hypochlorite solution did  not  provide  any  significant  changes  in  the  transverse  strength  of heat cured acrylic resin.
Correspondence: Dharma Satya Aprianto, Program Studi Kedokteran Gigi,  Fakultas  Kedokteran,  Universitas  YARSI, Jalan  Let.Jend.Suprapto,  Cempaka  Putih,  Jakarta Pusat  10510,  Telp.  021-4206674,75,76  Fax  021- 4244574.

## PENDAHULUAN
Resin  akrilik  polimerisasi  panas merupakan bahan basis gigi tiruan yang sudah  digunakan  sejak  pertengahan tahun  1940-an.  Resin  akrilik  ini memliki kelebihan yaitu biokompatibilitas  yang  baik,  murah, mudah untuk dimanipulasi, padat, tidak mudah aus, dan warna dapat disesuai-
kan  dengan  jaringan  didalam  rongga mulut (Anusavice, 2003). Resin akrilik polimerisasi  panas  ini  juga  memiliki kelemahan, yaitu memiliki sifat mekanis  yang  rendah.  Salah  satu  sifat mekanis  resin  akrilik  polimerisasi panas  adalah  kekutan  transversal. Kekuatan  transversal  yang  rendah dapat  menyebabkan  basis  gigi  tiruan resin akrilik polimerisasi panas menjadi mudah patah (Ferasima et al. , 2013).
Penelitian ini bertujuan untuk melihat  adakah  penurunan  yang  terjadi pada kekuatan transversal akrilik polimerisasi  panas  yang  direndam didalam  larutan  sodium  hipoklorit sebagai bahan disinfektan.
Perawatan gigi tiruan dapat dilakukan  dengan  cara  menyikat  gigi tiruan,  merendam  dengan  cairan  kimia atau  disinfektan  dan  merendam  gigi tiruan didalam larutan enzim.
Kebanyakan  orang  memakai  cara menyikat  gigi  tiruan  menggunakan bahan sejenis detergen, sabun dan pasta gigi.  Namun  pada  pasien  usia  lanjut yang memiliki keterbatasan kemampuan    untuk  menyikat  gigi tiruan,  cara  yang  paling  efektif  dalam mebersihkan  gigi,  yaitu  dengan  cara merendam  gigi  tiruan  didalam  larutan disinfektan  (Chittaranjan et  al. ,  2011).
Berbagai jenis larutan disinfektan yang dapat  digunakan  salah  satunya  yaitu, sodium hipoklorit (NaOCl).
Ma T, Jhonson dan Gordon menyatakan  bahwa  sodium  hipoklorit dapat  memberikan  efek  perubahan warna  pada  resin  akrilik  polimerisasi panas  karena  adanya  reaksi  hipoklorit yang  bersuhu  panas.  Perubahan  warna yang terjadi merupakan tanda terjadinya penurunan kekuatan
transversal pada akrilik ketika perendaman  (Pavarina et  al. ,  2003).
Robinson et  al., dalam  penelitiannya menyatakan  kekuatan  transversal  yang dihasilkan dari resin akrilik polimerisasi  panas  akan  mengalami penurunan setelah
dilakukan perendaman  dalam  larutan  sodium hipoklorit.  Pembersihan  gigi  tiruan dengan merendam dalam larutan sodium hipoklorit (Jaber, 2011).

## PENGARUH LARUTAN SODIUM HIPOKLORIT TERHADAP KEKUATAN TRANSVERSAL PADA BAHAN BASIS GIGI TIRUAN RESIN AKRILIK POLIMERISASI PANAS
Hasil penelitian dari Paranhos et al. ,
(2009)  menemukan  bahwa  sodium hipoklorit  (NaOCl)  tidak  memberikan
perubahan yang signifikan pada kekuatan transversal, warna dan tekstur resin  akrilik. Hasil penelitian Pavarina et  al., (2003)  meyatakan  bahwa  tidak ada  perubahan  kekuatan  transversal resin  akrilik  setelah  direndam  dengan berbagai  larutan  disinfektan  salah satunya sodium hipoklorit.
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan hasil penelitian  yang  dilakukan  Ma  T, Jhonson dan Robinson dengan penelitian yang dilakukan oleh
Pavarina et  al. dan  Paranhos et  al. .
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Ma  T, Jhonson  dan  Robinson    menyatakan bahwa sodium hipoklorit dapat memberikan  efek  penurunan  kekuatan transversal pada akrilik ketika perendaman, sementara hasil penelitian dari Paranhos et al. dan Pavarina et al.
menemukan  bahwa  sodium  hipoklorit (NaOCl)  tidak  memberikan  perubahan yang signifikan pada kekuatan transversal resin akrilik setelah direndam larutan sodium hipoklorit.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan  hasil  penelitian  dari beberapa peneliti mengenai efek
larutan  sodium  hipoklorit  terhadap kekuatan transversal akrilik.

## BAHAN DAN ALAT

## 1. Bahan
Ukuran sampel yang digunakan adalah  65 mm x 10 mm x 2,5 mm. Jumlah  sampel  pada  penelitian  ini adalah  20  buah.  Penelitian  ini menggunakan resin akrilik polimerisasi  panas  (ADM)  dan larutan  sodium  hipoklorit  (NaoCl) 1%.

## 2. Alat
Pengukuran kekuatan
transversal menggunakan alat mesin  tes  universal  dengan  sistem torsi elektronik

## METODE PENELITIAN
1. Pembuatan sampel
Menyiapkan lempeng besi berukuran  65  mm  x  10  mm  x  2,5 mm  sebagai  model  utama  yang digunakan  untuk  membuat  lempeng basis akrilik. Kemudian menyiapkan kuvet      yang  sesuai  dengan  ukuran model  utama.  Pembuatan    cetakan negatif dilakukan dengan mencampur  bahan  gips  dan  air
dengan perbandingan 300gr
berbanding  90ml  air  menggunakan spatula  selama  15  detik  (Ferassima, 2013).  Setelah  itu,  model  utama dibenamkan  pada  adonan  gips  yang telah  diletakkan  pada  kuvet  bagian bawah.  Setelah  gips  mengeras, permukaan  gips  diolesi  vaselin  dan kuvet  bagian  atas  dipasangkan dengan  kuvet  bagian  bawah.  Isi kembali  kuvet  dengan  gips  diatas vibrator sampai seluruh bagian terisi penuh.  Kuvet  ditutup  dan  ditahan supaya  tidak  terjadi  perubahan dimensi selama proses gips mengeras.
Setelah  adonan  gips  mengeras,
kuvet  dibuka  dan  model  utama dikeluarkan  dari  kuvet,  maka  akan terlihat adanya ruang yang sebelumnya  terisi  lempeng  yang kemudian  akan  diisi  dengan  bahan akrilik.  Setelah  kering,  permukaan gips  pada  kuvet  bagian  bawah  dan bagian  atas  diolesi  dengan  “ Cold Mould  Seal (CMS) ” ,  kemudian ditunggu  sampai  kering  selama  20 menit.  CMS  perlu  diaplikasikan untuk mencegah menempelnya akrilik  pada  gips  setelah  proses polimerisasi akibat meresapnya monomer kedalam gips.
Pengisian akrilik dilakukan dengan mencampurkan polimer kedalam monomer dengan perbandingan    rata-rata  2,5  :  1. Pengadukan
dilakukan menggunakan  spatula  selama  45 detik  sampai  homogen  kemudian didiamkan  sekitar  18-20  menit sampai fase “ dough stage” . Adonan
akrilik dimasukan kedalam “ mould”, ditutup  dengan  plastik selopan, kuvet bagian atas dipasangkan dan ditekan menggunakan “ press ” hidrolik hingga mencapai 1000psi, lalu kuvet dibuka,  plastik  selopan  dibuka kemudian  akrilik  yang  berlebihan dipotong dengan menggunakan nekron.  Kuvet  atas  dipasangkan kembali dan ditekan dengan tekanan 2200psi (Ferassima et al. , 2013).
Baut  pada  kuvet  dipasang  untuk mempertahankan kuvet bagian atas dan kuvet  bagian  bawah  agar  dapat beradaptasi  dengan  baik  dan  dibiarkan selama  15  menit.  Proses  polimerisasi dilakukan  dengan  “ waterbath” selama 1-2  jam  dengan  suhu  75 o C  kemudian dinaikkan ke titik didih menjadi 100 o C selama  1  jam.  Sebenarnya  banyak variasi  waktu  yang  digunakan  dalam proses  polimerisasi  resin  akrilik,  maka perlu  memperhatikan  petunjuk  yang
diberikan  pabrik  pada  kemasan  akrilik (Williams et al. , 1979).
Selanjutnya sebelum kuvet dibuka, kuvet  didinginkan  sampai  mencapai suhu  ruangan  dan  sampel  dikeluarkan dari kuvet. Lempeng basis akrilik yang sudah  jadi  kemudain  dipotong  sesuai ukuran  sampel  yang  telah  ditentukan menggunakan mata bur tulang silinder.

## 2. Prosedur Perendaman Sampel
Sampel dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing
kelompok  uji  terdiri  dari  5  sampel lempeng basis akrilik.Perincian pembagian  kelompok  berdasarkan perlakuan  adalah  yang  sebagai berikut :
a. Kelompok  1  adalah  lempeng akrilik  yang  direndam  dengan sodium  hipoklorit  1%  selama  8 jam setiap hari selama 7 hari
b. Kelompok  2  adalah    lempeng akrilik yang direndam dengan air selama 8 jam setiap hari selama7
hari
c. Kelompok  3  lempeng  akrilik
yang  direndam  dengan  sodium
hipoklorit 1% selama24jam
setiap hari selama 7 hari
d. Kelompok  4  lempeng  akrilik yang direndam dengan air selama 24 jam selama 7 hari

## HASIL
Kekuatan  transversal  terkecil kelompok  resin  akrilik  polimerisasi panas  yang  direndam  didalam  air selama  8  jam  adalah  54,2146  N/mm 2 , yang  terbesar  adalah  80,8984  N/mm 2 . Kekuatan transversal terkecil kelompok resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang direndam  air  selama  24  jam  adalah 54,9946  N/mm 2 ,  yang  terbesar  adalah 70,9246 N/mm 2. .  Kekuatan transversal terkecil kelompok resin akrilik polimerisasi  panas  yang  direndam didalam  sodium  hipoklorit  1%  selama 8  jam  adalah  64,8280  N/mm 2 ,  yang terbesar adalah 71,8539 N/mm 2 . Kekuatan transversal terkecil kelompok resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang direndam sodium hipoklorit 1% selama 24  jam  adalah    57,4452  N/mm 2 ,  yang terbesar adalah 74,6896 N/mm 2. .
Tabel 1. Kekuatan transversal bahan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas yang direndam didalam air selama 8 dan 24 jam dan yang direndam didalam sodium hipoklorit 1% selama 8 dan 24 jam Perlakua n Wakt u Kekuatan Transversa l Terkecil Kekuatan Transversa l Terbesar Air 8 jam 54,2146 N/mm 2 80,8984 N/mm 2 24 jam 54,9946 N/mm 2 70,9246 N/mm 2 Sodium hipoklori t 8 jam 64,8280 N/mm 2 71,8539 N/mm 2 24 jam 57,4452 N/mm 2 74,6896 N/mm 2 Rerata dan SD kekuatan transversal  kelompok  resin  akrilik polimerisasi  panas  yang  direndam didalam  air  selama  8  jam  adalah 66,2020  N/mm 2 dan  9,89746  N/mm 2. .
Rerata  dan  SD  kekuatan  transversal kelompok  resin  akrilik  polimerisasi panas  yang  direndam  didalam  air selama  24  jam  adalah  64,1353  N/mm 2
dan  6,44885  N/mm 2. .  Rerata  dan  SD kekuatan  transversal  kelompok  resin akrilik polimerisasi panas yang direndam  didalam  sodium  hipoklorit 1%  selama  8  jam  adalah  67,9611 N/mm 2 dan  2,68293  N/mm 2. .  Rerata dan SD kekuatan transversal kelompok resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang direndam  didalam  sodium  hipoklorit 1%  selama  24  jam  adalah  65,3972 N/mm 2 dan 8,53536 N/mm 2. .
Tabel 2. Rerata dan SD kekuatan transversal bahan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas yang direndam didalam air selama 8 dan 24 jam dan yang direndam didalam sodium hipoklorit 1% selama 8 dan 24 jam.
Perlakuan Waktu Rata-rata max stress Standar Deviasi Air 8 jam 66,2020 N/mm 2 9,89746 N/mm 2 24 jam 64,1353 N/mm 2 6,44885 N/mm 2 Sodium hipoklorit 8 jam 67,9611 N/mm 2 2,68293 N/mm 2 24 jam 65,3972 N/mm 2 8,53536 N/mm 2
Hasil  uji  Kolmogorov  Smirnov untuk  mengukur  distribusi  normalitas sampel  menunjukkan  bahwa  sebaran data normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05.
Selanjutnya dapat dilakukan uji parametrik dengan menggunakan “ one- way ANOVA” .
Tabel 3. Uji Kolmogorov Smirnov kelompok bahan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas yang direndam didalam air selama 8 dan 24 jam dan yang direndam didalam sodium hipoklorit 1% selama 8 dan 24 jam Kelompok perlakuan Signifikansi  Keterangan Sodium hipoklorit 8 jam 0.2 Normal Air 8 jam 0.2 Normal Sodium hipoklorit 24 jam 0.2 Normal Air 24 jam 0.2 Normal
Hasil  uji  “ one-way  ANOVA” menunjukkan  tidak  terdapat  perubahan kekuatan  transversal  lempeng  akrilik pada  seluruh  kelompok  penelitian, yaitu kelompok resin akrilik
polimerisasi  panas  yang  direndam didalam  air    dan    yang  direndam didalam sodium hipklorit 1% selama 8 jam    yang  dibandingkan  dengan kelompok  resin  akrilik  polimerisasi panas  yang  direndam  didalam  air    dan yang direndam didalam sodium hipklorit 1% selama 24 jam mempunyai signifikansi 0,655
(p>0,05).  Kelompok  resin  akrilik polimerisasi  panas  yang  direndam didalam  air  selama  8  jam  dan  24  jam yang  dibandingkan  dengan  kelompok resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang direndam  didalam  sodium  hipoklorit 1%  selama  8  jam  dan  24  jam
mempunyai signifikansi
0,495
(p>0,05).  Kelompok  resin  akrilik polimerisasi  panas  yang  direndam didalam  air  8  jam  dan  yang  direndam didalam  sodium  hipklorit  1%  selama 24  jam  yang  dibandingkan  dengan kelompok  resin  akrilik  polimerisasi panas  yang  direndam  didalam  air selama  24  jam  dan  yang  direndam didalam sodium hipklorit 1% selama 8 jam  mempunyai  signifikansi  0,941 (p>0,05).
Tabel 4. Uji statistik One Way Anova berdasarkan beda perlakuan, beda waktu dan beda perlakuan dan waktu
Signifikansi Beda perlakuan :  Kelompok  air  24  jam  dan sodium hipoklorit 24 jam  Kelompok  air  8  jam  dan sodium hipoklorit 8 jam` 0.655 Beda waktu :  Kelompok  air  8  jam  dan 24 jam  Kelompok sodium hipoklorit  8  jam  dan  24 jam 0.495 Beda perlakuan dan waktu:  Kelompok  air  8  jam  dan sodium hipoklorit 24 jam  Kelompok sodium hipoklorit  8  jam  dan  air 24 jam 0.941

## DISKUSI
Analisa  data  dari  hasil  pengujian lempeng akrilik didapatkan bahwa nilai signifikansi  keempat  kelompok  >  0.05 berarti tidak terdapat perubahan kekuatan  transversal  yang  signifikan pada  seluruh  kelompok  penelitian. Dengan demikian hipotesis ditolak dan hasil  yang  didapat  sesuai  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Paranhos et al. dan Pavarina et al.
Hasil  penelitian  ini  didapat  karena waktu yang digunakan untuk perendaman  lempeng  akrilik  selama  7 hari  saja.  Sementara,  menurut  Davi et al., (2010)  semakin  lama  lempeng akrilik direndam maka kekuatan transversal  akan semakin menurun, hal ini  diperkuat  dengan  hasil  penelitian
yang dilakukan Davi et al.,
menggunakan larutan sodium hipoklorit  1%  menyatakan  bahwa terdapat penurunan
kekuatan transversal  resin  akrilik  polimerisasi panas setelah  dilakukan  perendaman selama 180 hari.
Pada  penelitian  ini  lempeng  akrilik direndam dengan larutan sodium hipoklorit dan air dalam sebuah wadah lalu  wadah  tersebut  dibiarkan  terbuka pada  suhu  ruangan,  hal  ini  merupakan salah  satu  penyebab  tidak  adanya perubahan yang signifikan pada kekuatan  transversal  lempeng  akrilik. Suhu yang digunakan saat perendaman lempeng akrilik mempengaruhi kekuatan  transversal,  karena  jika  suhu larutan dan suhu ruangan saat perendaman  panas  dapat  menyebabkan perubahan warna memutih pada akrilik dan  hal  tersebut  diikuti  dengan penurunan  kekuatan  trasversal  akrilik. Hal  ini  dibuktikan  oleh  Savabi et  al.,
(2013)  yang  meneliti  hal  serupa  dan menemukan bahwa penurunan kekuatan  transversal  terjadi  karena adanya  siklus  termal  yang  diterima akrilik.
Teknik  pemanasan  yang  baik  saat proses polimerisasi juga dapat meminimalisir  penurunan  kekuatan transversal seperti hasil penelitian yang
telah  dilakukan.  Teknik  pemanasan dengan  waktu  yang  singkat  dan menaikan  suhu  menjadi  lebih  tinggi dapat  meninggalkan  sisa  monomer yang cukup banyak serta menyebabkan porositas  yang  tinggi  pada  akrilik (Williams et  al. ,  1979).  Penelitian  ini dilakukan teknik pemanasan “ waterbath” selama  1-2  jam  dengan suhu 75 o C kemudian dinaikkan ke titik didih  menjadi  100 o C  selama  1  jam, teknik  pemanasan  yang  baik  dapat meminimalisir timbulnya porus. Sementara itu, tingginya tingkat porositas  pada  lempeng  akrilik  dapat meningkatkan daya serap akrilik terhadap  air.  Hal  tersebut  dapat menyebabkan kekuatan transversal akrilik  semakin  melemah  seperti  pada penelitian yang dilakukan oleh Peracini et al. (2010) yang menemukan penurunan kekuatan transversal dikarenakan  absorbsi  air  menyebabkan perubahan  stabilitas  dimensional  resin akrilik.  Molekul  air  yang  masuk berinteraksi dengan ikatan polimer dan bertindak  sebagai plasticizer sehingga menyebabkan penurunan kekuatan
transversal resin akrilik.
Kandungan bahan akrilik dan larutan disinfektan juga berperan penting  pada  kekuatan  transversal akrilik.  Kekuatan  transversal  suatu
bahan  bergantung  pada  ikatan  molekul pada  material  itu  sendiri.  Resin  akrilik yang  mengandung  bahan cross  linking agent yang  memiliki  sifat  resisten terhadap  bahan  pelarut  dan  stres  yang diberikan pada permukaan (Pavarina et al. ,  2003). Kandungan  cross  linking agent menyebabkan ikatan antar partikel menjadi kuat satu sama lainya.
Jika  suatu  bahan  yang  berkontak dengan  bahan  kimia  tidak  mengalami penurunan  kekuatan  transversal,  dapat diindikasikan bahwa ikatan antar partikel  yang  baik  sehingga  tahan terhadap  pengaruh  bahan  kimia  (Bath et  al. ,  2015). Tidak  adanya  pengaruh pada  kekuatan  transversal  juga  dapat diindikasikan karena larutan disinfektan  yang  digunakan  tidak
mengandung bahan yang dapat merusak  resin  akrilik  seperti  alkohol dan fenol (Ellakwa et al. , 2006).
Konsentrasi larutan disinfektan yang digunakan  sangat  mempengaruhi  sifat fisik  dan  mekanik  suatu  bahan. Penggunaan  sodium  hipoklorit  dengan konsentrasi  tinggi  akan  memberikan perubahan  pada  kekuatan  transversal akrilik, maka dari itu sodium hipoklorit berkonsentrasi  tinggi  hanya  digunakan pada  saat  tertentu  saja.  Penelitian  ini menggunakan  sodium  hipoklorit  1% tetapi, menurut teori konsentrasi
larutan  sodium  hipoklorit  yang  aman untuk digunakan setiap  hari dan dalam jangka  waktu  yang  panjang  sebaiknya menggunakan larutan sodium hipoklorit konsentrasi rendah yaitu 0,5- 1% (Davi et al. , 2010).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan  yang  signifikan  terhadap perubahan  kekuatan  transversal  bahan basis  gigi  tiruan  polimerisasi  panas pada seluruh kelompok yang dibandingkan berdasarkan beda perlakuan  p=0,655  (p>0,05),  beda waktu    p=0,495  (p>0,05)  dan  beda perlakuan dan waktu p=0,941 (p>0,05).
Nilai  rerata  kekuatan  transversal resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang direndam  dalam  air  selama  8  jam adalah 66,2020 N/mm 2 , yang direndam air  selama  24  jam  adalah  64,1353 N/mm 2 ,  yang  direndam  dalam  sodium hipoklorit  1%  selama  8  jam  adalah 67,9611  N/mm 2 ,  yang  direndam  dalam sodium  hipoklorit  1%  selama  24  jam adalah  65,3972  N/mm 2 .  Kelompok yang direndam dengan sodium hipoklorit  8  jam  memiliki  nilai  rerata kekuatan  transversal  paling  tinggi.
Sementara  kelompok  yang  direndam air selama 24 jam memiliki nilai rerata kekuatan  transversal  paling  rendah. Lama  perendaman  lempeng  akrilik mempengaruhi  kekuatan  transversal lempeng akrilik. Semakin lama lempeng akrilik direndam, maka kekuatan  transversal  lempeng  akrilik akan semakin berkurang.
Sodium  hipoklorit  aman  digunakan sebagai  bahan  disinfektan  gigi  tiruan yang  digunakan  setiap  hari  untuk jangka  waktu  panjang  karena  tidak menimbulkan efek penurunan kekuatan transversal  lempeng  akrilik  heat  cured setelah direndam dengan larutan sodium hipoklorit.

## SARAN
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih lanjut  dengan  waktu  perendaman  yang lebih lama menggunakan larutan sodium  hipoklorit  1%  serta dilakukan penelitian menggunakan larutan sodium  hipoklorit  dengan  konsentrasi yang bervariasi.

## KEPUSTAKAAN
Anusavice  KJ.  2003.  Philps  buku  ajar  ilmu bahan  kedokteran  gigi.  Ahli  bahasa: Budiman  JA,  Purwoko  S.ed  10. Jakarta:  Penerbit  Buku  Kedokteran EGC; .p.197-8
Bath  VS,  Suhaim  KS,  Shenoy  KK.  2015.
Comparative  study  on  effect  denture cleanser  and  disinfectant  have  on flexural  strength  on  PMMA.  IJADS. 1(3):24-26
Chittaranjan B, Taruna, Sudhir, Bharath. 2011.
Material and methods for cleaning the dentures.  Indian  Journal  of  Dental Advancement.  3 (1): 423-6
Davi  LR,  Peracini  A,  Riberio  NQ,  Soares  RB,
Silva CHL, Paranhos HFO, Souza RF. 2010. Effect of the physical properties of acrylic resin of overnight immersion  in  sodium  hypochlorite solution. Gerodontology. 27:297-302 Ellakwa  AE,    El-Sheikh  AM.  2006.  Effect  of chemical  disinfectants  and  repair materials on the transverse strength of repaired heat-polymerized acrylic resin.  Journal  of  prosthodontics.  15 (5):300-5
Ferasima  R,  Zulkarnain  M,  Nasution  H.  2013.
Pengaruh Penambahan Serat Kaca dan Serat  Polietilen  Terhadap  Kekuatan impak  dan  transversal  pada  bahan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas. IDJ. 2(1):27-37 Jaber  MAR.  2011.  Evaluation  of  the  effect  of sodium hypochlorite on the transverse strength  of  acrylic  denture  base  resin. MJD. 8 (1): 29-32
Paranhos  HFO,  Davi  LR,  Percini  A,  Soares RB,  Lovato  CHS,  Souza  RF.  2009. Comparison of physical and mechanical  propertiesof  microwave- polymerized acrylic resin after disinfection  in  sodium  hypochlorite solutions. Braz Dent J. 20(4): 331-5 Pavarina  AC,  Machado  AL,  Giampalo  ET,
Vergani CE. 2003. Effects of chemical

## PENGARUH LARUTAN SODIUM HIPOKLORIT TERHADAP KEKUATAN TRANSVERSAL PADA BAHAN BASIS GIGI TIRUAN RESIN AKRILIK POLIMERISASI PANAS
disinfectants on the transverse strengthof  denture  base  acrylic  resins. Journal  of  Oral  Rehabilitation.  30: 1085–89
Peracini  A,  Davi  LR,  Ribeiro  NQ,  Souza  RF,
Silva  CHL,  Oliveira  Paranhos  HF. 2010.  Effect  of  denture  cleansers  on
physical properties ofheat- polymerized  acrylic  resin.  Journal  of
Prosthodontic Research. 54:  78–83
Savabi O, Attar K, Nejatidanesh F, Goroohi H,
Badrian  H.  2013.  Effect  of  different chemical  disinfectants  on  the  flexural strength  of  heat-polymerized  acrylic resins. European Journal of Prosthodontics and Restorative
Dentistry. 21(3):105-8
Williams  DF,  Cunningham  J.  1979.  Materials in  clinical  dentistry.  New  York: Oxford  University  Press.  p.309-10